enxaguadas com água destilada, contendo no máximo 0,2 % de impurezas a 23 °C +- 5 °C, e por fim enxutas com um pano macio.2.2.3. Resultados2.2.3.1. No final do ensaio de resistência aos agentes atmosféricos, a superfície exterior de cada amostra deve estar isenta de fissuras, riscos, estilhaçamento e deformação, e a variação média da transmissão:>REFERÊNCIA A UM GRÁFICO>medida nas três amostras pelo método referido no apêndice 2 deste anexo, não deve ultrapassar 0,020: Δ tm &lt;= 0,020.2.2.3.2. No final do ensaio de resistência a agentes químicos, as amostras não devem apresentar vestígios de manchas químicas susceptíveis de alterar a difusão de fluxo, cuja variação média Ä d = (T5 - T4)/T2, medida nas três amostras em conformidade com o procedimento descrito no apêndice 2 a este anexo, não deve exceder 0,020 (Ä dm &lt;=0,020).2.3. Resistência a detergentes e a hidrocarbonetos2.3.1. Resistência a detergentesA face exterior de três amostras (lentes ou amostras de plástico) é aquecida a 50 °C +- 5 °C e em seguida imersa durante cinco minutos numa mistura mantida a 23 °C +- 5 °C e composta por 99 partes de água destilada (contendo no máximo 0,02 % de impurezas) e uma parte de sulfonato de alquilaril.No final do ensaio, as amostras são secas a 50 °C +- 5 °C, limpando-se a sua superfície com um pano humedecido.2.3.2. Resistência a hidrocarbonetosA face exterior de cada uma destas três amostras é então friccionada ligeiramente durante um minuto com um pano de algodão embebido numa mistura composta por 70 % de n-heptano e 30 % de tolueno (percentagens volumétricas), deixando-se por fim secar ao ar livre.2.3.3 ResultadosExecutados sucessivamente os dois ensaios supra, o valor médio da variação na transmissão Ä t = (T2 - T3)/T2, medido nas três amostras em conformidade com o procedimento descrito no apêndice 2 a este anexo não deve exceder 0,010 ( Ä tm &lt;= 0,010).2.4. Resistência à deterioração mecânica2.4.1. Método de ensaio da deterioração mecânicaA face exterior de três novas amostras (lentes) é sujeita ao ensaio uniforme de deterioração mecânica, pelo método referido no apêndice 3 do presente anexo.2.4.2. ResultadosNo final deste ensaio, as variações:da transmissão: Ä t = (T2 - T3)/T2e da difusão: Ä d = (T5 - T4)/T2são medidas, segundo o método referido no apêndice 2, sobre a área especificada no n.o 2.2.4.1.1 do presente regulamento. Os valores médios relativos às três amostras devem ser tais que:Ä tm &lt;= 0,100;Ä